Fluorgruppe (Mangan) 



35 



8. Spezielle Chemie. 9. Thermochemie. 10. Spek- 

 tralchemie. 11. Kolloidchemie. 



1. Atomgewicht. Das Atomgewicht 

 des Mangans betragt nach der internatio- 

 nalen Atomgewichtstabelle 54,93. 



2. Vorkommen. Das Mangan kommt in 

 der Natur weit verbreitet in Oxydform vor. 

 Das wichtigste Manganmineral ist der Pyro- 

 lusit, Mn0 2 , gewohnlich Braunstein ge- 

 nannt, ferner findet sich das Element als 

 Braunit, Mn 2 3 , Hausmannit, Mn 3 4 , und 

 als Manganspat, MnC0 3 , fiir welche als 

 Fundort hauptsachlich Transkaukasien in 

 Betracht kommt. Im Meteoreisen ist Man- 

 gan in geringen Mengen vorhanden, wie 

 es tiberhaupt ein fast standiger Begleiter des 

 Eisens in seinen Mineralien ist. Eine Zu- 

 sammenstellung der auBerst zahlreichen 

 natiirlich vorkommenden Mangan verbin- 

 dungen findet sich bei Groth, Tabellarische 

 Uebersicht der Mineralien, IV. Auflage 1898. 



Auch in vielen Mineralwassern, im Meer- 

 wasser, ferner in Pflanzenaschen und im 

 tierischen Organisnms hat man, wenn auch 

 in geringen Mengen, das Element nachweisen 

 konnen. 



An dem Aufbau der Erdrinde nimmt es 

 nach Clarke mit 0.08% Anteil. 



3. Geschichte. In Form von Braunstein 

 wurde das Mangan schon in alten Zeiten 

 bei der Glasfabrikation ztir Entfarbung der 

 Glaser benutzt, allerdings glaubte man 

 lange, es mit einemEisenerz zu tun zu haben. 

 Erst die Untersuchungen von Scheele und 

 Bergmann (1774) stellten einwandsfrei 

 fest, daB dem Mn0 2 ein eigentiimliches 

 Metall zugrunde liege. Im Jahrel807 isolierte 

 Gahn als erster das neue Element. 



4. Darstellung und Verwendung. In- 

 dustriell wird das Mangan allgemein nach 

 dem aluminothermischen Verfahren von 

 Goldschmidt hergestellt. Eine Mischung 

 aquivalenter Mengen von Mn 3 4 mit Alu- 

 miniumgries wird durch eine Ziindkirsche 

 in Reaktion gesetzt und nach dem Erkalten 

 ein sehr reiner Manganregulus unter einer 

 Decke von kristallisiertem Korund gewonnen. 



Andere weniger bequeme Darstellungs- 

 weisen sind die Destination von Mangan- 

 amalgam, das durch Elektrolyse konzentrier- 

 ter gekuhlter Mangan (Il)chloridlosungen bei 

 Anwendung einer Quecksilberkathode er- 

 halten werden kann, ferner die Reduktion 

 einer mit Kaliumchlorid versetzten Mangan- 

 (Il)chloridschmelze mittels Magnesium. Das 

 unter Verwendung des elektrischen Ofens 

 durch Reduktion eines Gemisches von Man- 

 gan(II)oxyd und Kohle gewonnene Metall 

 ist meistens durch Carbid stark verunreinigt. 



Reines Mangan wird industriell nicht 

 verwertet, dagegen spielen Legierungen mit 

 Eisen in der Metallurgie bei den Spezial- 

 stahlen eine groBe Rolle. Ein Zusatz von 



6 bis 12% Mangan liefert einen zahen, 

 harten Stanl von auBerordentlicher Fcstig- 

 keit und findet Verwendung zur Fabrikation 

 von Schienen, Achsen, Geldschranken, Zer- 

 kleinerungsniaschinen usw. Die Wirkung 

 des Manganzusatzes ist leicht zu ver- 

 stehen, wenn man bedenkt, daB Mangan- 

 carbid, Mn 3 C, im Gegensatz zum Eisencarbid 

 ein auBerst stabiler Korper ist. Da beide 

 Carbide in festem Zustande isomorphe 

 Mischungen bilden, so tritt hier die allge- 

 meine Erscheinung in Kraft, daB die Eigen- 

 schaften derartiger Mischungen sich aus den 

 Komponenten additiv zusammensetzen. Die 

 Bestandigkeit des Mn 3 C teilt sich also dem 

 sonst labilen Fe 3 C mit, d. h. Abscheidung 

 von Kohlenstoff, die Bedingung ftir die Bil- 

 dung von weichem Eisen beim Abkiihlen 

 der Eisenschmelze, tritt nicht oder nur in 

 geringem MaBe ein. 



In Legierung mit Kupfer und Nickel 

 (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni) findet Mangan 

 Verwendung zur Herstellung von Wider- 

 standsdraht (,,Manganin"), der einen auBer- 

 ordentlich kleinen Temperaturkoefi'izienten 

 besitzt. Seine elektrische Leitfahigkeit bei 

 verschiedenen Temperaturen zeigt die f olgende 

 Tabelle: 



Temperatur 



- 200.5 



- 100.6 







+ 93.0 



Leitfahigkeit 



2.21 X 10 4 



2.11 x 10 4 



2.10 x 10 4 



2.10 x 10 4 



Ueber die Verwendung des Braunsteins 

 zur Chorfabrikation siehe oben den Artikel 

 ,,Chlor". 



5. Physikalische Eigenschaften und 



Konstanten. Reines Mangan, wie es nach 



| dem Goldschmid t schen Verfahren ge- 



| wonnen wird, besitzt das Aussehen von 



! weiBem Roheisen mit einem ro'tlichen 



i Schimmer. Es ist metallglanzend, sehr 



politurfahig und von betrachtlicher Harte. 



Dieselbe besitzt im Rydbergschen System 



den Wert: 5,0. Das Metall ist auBerordent- 



lich sprode und laBt sich im Stahlmb'rser 



pulvern. Das spezifische Gewicht ist von 



der Art der Darstellung abhangig. Die 



Literaturangaben schwanken betrachtlich, 



die Werte variieren zwischen 7,2 und 8. 



Fiir geschmolzenes Metall wurde der Wert 



15 

 d^ : 7.376 gefunden. Auch die Schmelz- 



punktsangaben differieren stark. Der wahr- 

 scheinlichste Wert liegt bei 1245 (der 

 Nickelschmelzpunkt zu 1484 angenommen). 

 Das angewandte Metall war 99.4-prozentig. 

 Die spezifische Warme betragt bei 0.1072, 

 bei 100 0.1143, bei 190 bis 200 0.1214, 

 bei 300 0.1309, bei 500 0.1652. 



Reines Mangan ist vollig unmagnetisch, 

 es zeigt sich jedoch die eigentumliche Er- 



